歯科用陶材（ジルコニアフレーム用）「セラビアンＺＲプレス ＬＦ」は、「セラビアンＺＲプレスインゴット」をプレス成型した後のエナメル層として使用する、ロー・フュージング（Low Fusing）ポーセレンです。
また、同様に「セラビアンＺＲ」と組み合わせて使用することも出来ます。

セラビアンＺＲプレス ＬＦ

1

特 徴

●熱膨張係数は「セラビアンＺＲプレスインゴット」および「セラビアンＺＲ」に合わせてあります。
●「スーパーポーセレン AAA」や「セラビアン ZR」と同様に蛍光性が付与してあります。
●ラスター陶材にはセラビアンＺＲと同じくオパールセンスを付与してあります。
●専用の内部ステイン材「セラビアンＺＲプレス ＬＦエクスターナルステイン」及び表面ステイン材「セラビアンＺＲプレス ＬＦインターナルステイン」を使用することによって多彩な色調表現が可能です。

ステイン
１）気泡や剥離の心配がありません。
熱膨張係数がセラビアン ZR 歯冠色ポーセレン（ボディ・エナメル・トランスルーセント）およびセラビアン ZR プレスインゴットとほぼ一致していますので、インターナルステインは陶材内部に使用しても気泡発生の心配がありません。また、エクスター
ナルステインは剥離などの心配がないので、口腔内装着後も長期間にわたって安定した発色が得られます。

２）多彩な色調表現に対応できます。
各シェードグループごとの「A+」「B+」、 「C+」、 「D+」により彩度調整が簡単に行えます。
、

３）蛍光性が付与されています。
歯冠色ポーセレンと同様に蛍光性が付与されていますので、ステインを塗布した部分の自然感を失うことはありません。

インターナルステイン A+

エクスターナルステイン

2セラビアンＺＲプレス ＬＦ

築盛手順■製作手順・築盛フローチャート

3

築盛手順
セラビアンＺＲプレス、もしくはセラビアンＺＲで象牙質形態を回復します。
製作手順はそれぞれの総合マニュアルを参照下さい。
注意 0.2MPa 以下でアルミナサンドブラスト処理（50μm）をします。
その後、アセトン（もしくはアルコール類など）で 10 分間、超音波洗浄した後、1 に進みます。

1

ＬＦエナメル

切端寄り１/３に LFエナメルポーセレンを築盛します（築盛量が多くなりすぎないよう注意します）。インターナルステインを行う場合、焼成、形態修正を行った後、アセトン（もしくはアルコール類など）で 10 分間超音波洗浄し、２．に進みます。行わない場合は３．へ進みます。

2

ＬＦインターナルステイン

ＬＦインターナルステインをＩ
Ｓリキッドで練和し、塗布します。キャラクターが重なる場合は塗布、焼成を分けて行ってください。

3

LF トランスルーセント（ラスター）

焼成収縮分を考慮し、目標とする歯冠形態に対して 10％程度大きく築盛します。フレーム内面に陶材が入っていないことを確認してから焼成します。

4

築盛手順・注意

セラビアンＺＲプレス ＬＦ

4

形態修正

形態修正後は、アセトン ( もしくはアルコール類など）で 10分間超音波洗浄します。

5

ＬＦエクスターナルステイン

必要に応じてＬＦエクスターナルステインをＥＳリキッドで練和し、塗布します。

6

グレーズ（ツヤ出し）

ツヤ出し焼成 ( セルフグレーズ）を行います。必要に応じて LF
グレーズを塗布、焼成してください。
注意 セラビアンＺＲプレスインゴットを使用した場合、ＬＦエナメルもしくはＬＦトランスルーセントで歯冠全体が被覆されず、歯冠表層にインゴット成形体が露出している場合、その部分はＬＦ陶材のセルフグレーズ焼成ではツヤが出ません。必ずセラビアンＺＲプレス ＬＦグレーズ（エクスターナルステイン）で全体を覆い、グレーズ焼成を行ってください。

7完成

5

注 意

セラビアン ZR プレス ＬＦ（ステインも含む）

セラビアンＺＲプレスインゴットで作製したインはジルコニアフレーム※に熱膨張を合わせてあゴット成形体上にセラビアンＺＲプレス ＬＦをります。アルミナやメタルフレームとの組み合使用する場合、陶材（トランスルーセントやラわせ使用はできません。

スター）を表面全体に築盛するか、インゴット成形体が露出する部分はＬＦグレーズを塗布※酸化ジルコニウム（ZrO2）に少量の酸化イットリウム（Y2O3）が固溶した「３Ｙ－ＴＺＰ」と呼ばれるタイプのジルコニアをしてください。インゴット成形体の表面はセル使用したものです。

フグレーズではツヤは出ません。

スーパーポーセレンＡＡＡやセラビアンは熱膨張係数が異なりますので併用、混合できませセラビアン ZR およびセラビアン ZR プレスイん。また、他社陶材（ジルコニアフレーム用をンゴットの使 用方法、焼成スケジュール、注含む）とも併用、混合しないでください。意などについてはそれぞれの総合マニュアルをご参照下さい。

セラビアン ZR プレス LF を使 用した後の作業では、ステインも含めセラビアン ZR は使用●ステインできません。

他社製のステイン（リキッドも含む）を使用しセラビアンＺＲプレス ＬＦの練和にはＬＦリキッないで下さい。
色調が黒くなることがあります。

ド、もしくは精製水をご使用ください。

IS リキッドは水と混合しないで下さい。まセラビアンＺＲプレス ＬＦの焼成時、ティッシュた、使用する筆の洗浄も I Ｓリキッドで行っの繊維などは焼却できない場合があります。

てください。

焼成前に必ず取り除いてください。

練和したステインをパレット上で長時間放置し石こう模型との分離材にはノリタケマジックセたり、絶えず追加することは避けてください。

パレーターをご使用ください。

リキッドの変質によって気泡の発生など、トラブルの原因となります。使用するたびに必要

ポーセレンファーネスの低温域は温度誤差が量を取り出し練和してください。

大きい場合もあるので、事前に予備焼成して焼成スケジュールを確認してください。

IS リキッドはプラスティック類を溶かす恐れがセラビアンＺＲプレス ＬＦは焼成後陶材表面にリキッドが触れる恐れがある場合はご注意願あります。ステインパレットの蓋や容器など、少しツヤの出た状態になります。必要に応じています。

焼成スケジュールを調整してください。

歯冠表面へのステインならびにグレーズにはセ焼成スケジュールの冷却時間は守ってくだ

ラビアン ZR プレス LF エクスターナルステイン、さい。

LF グレーズをご使用下さい。LF インターナル
ステイン ( 内部ステイン）は使用できません。

6

セラビアンＺＲプレス ＬＦ

色調配合表・焼成スケジュール・製品構成

7

L F ボ デ ィ（Hボディ※修正用）

EW0B

EWB

H-D2B

H-NW0B

EWYB

H-A1B

HA3B

シルキー E1

シルキー E2

H-A4B

H-B2B

H-C2B

LF クリーミー
LF
LF インサイザル LF クリーミー
エナメル
サンブライト オーリアラ
ホワイト

LFクリアサービカル

アクア
ブルー１

アクア
ブルー２

LT
スーパーグレーLTイエロー

CCV-1

CCV-2

CCV-3

CCV-4

AD-B

LFモディファイヤー

マメロン１

L F マ ー ジ ン

MRPグレー

マメロン２

フルオロ8

EL T1

EL T2

EL T3

セラビアンＺＲプレス ＬＦ

基本的な注意・安全に関する注意事項

ジルコニアフレーム※を使用する際の基本的な注意
補綴物が口腔内において適切に機能するための基本的な注意です。

※ジルコニアフレームとは
本書中に記載されている「ジルコニア」「ジルコニアフレーム」とは、３Y-TZP タイプと呼ばれ、ジルコニア (ZrO2) に少量のイットリア (Y2O3) が固溶された素材を指します。
上記タイプ以外のジルコニア素材の製品もありますので、各社製品（フレーム材）とのマッチングについては弊社インフォメーションにてご確認ください。

ジルコニアフレーム●メーカー指定の厚みを必ず確保してください。
※ノリタケ カタナジルコニアフレームの厚みは前歯～犬歯：0.4mm 以上、小臼歯・大臼歯：0.5mm 以上です。
●削合時の加熱や圧力によるクラックに気をつけてください。
必ず注水下もしくは水などで冷却しながら削合してください。
●クラックの入ったフレームは使用できません。
●陶材築盛前に必ずクラックファインダーを使用してクラックの有無を確認してください。
●補綴物の強度を適切に確保するため、陶材築盛スペースを均一にする、（リンガル）サポート形状を付与するなど、フレームのデザインにご注意ください。

陶材●陶材の厚みは 2.0mm 以下 ( 焼成後 )。
過度に陶材が厚い場合、ジルコニアフレームが破断する危険があります。
陶材の築盛スペースが均一かつ焼成後 2.0mm 以下になるように製作してください。

●セラビアン ZR プレスを使用する場合。
①インゴット成形体の厚みは 0.8mm 以上を確保してください。
②インゴット成形体とその上に築盛するセラビアンＺＲプレスＬＦの厚みが2.0mm 以下になるよう製作してください。
③当社が指定するプレススケジュールがお手持ちのプレスファーネスに適合しているか、事前に必ずご確認の上ご使用ください。
④セラビアン ZR プレス LF を焼成する際、ポーセレンファーネスの低温域は温度誤差が大きい場合もあるので温度設定にご注意ください。

一度使用したジルコニアフレームを再度使用する場合●陶材の剥離にフッ化水素酸や熱を加え水中急冷する方法は用いないで下さい。
●陶材を剥がす際に、フレームにキズやマイクロクラックを発生させないようご注意ください。
●クラックファインダーでキズやクラックの有無を必ずチェックしてください。
●陶材を剥離する場合、フレームを削合しないよう注意し、規定されているフレームの厚みを下回らないようご注意ください。
●プレス作業をやり直す場合は、フレーム表面に付着している陶材は一旦全て剥がしてください。

9セラビアンＺＲプレス ＬＦ安全に関する注意事項

ご使用に際しては、説明書の注意事項をよく読んでください。
読み終わりましたら、大切に保管してください。

①本陶材の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないようにしてください。
②本陶材の切削、研磨の際には、眼の損傷を防ぐため保護メガネを使用してください。
③本品は食べるものではありません。小児の手の届かない所に保管してください。
④リキッド類は眼に入らないように注意してください。万一眼に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、速やかに眼科医の診断を受けてください。
⑤本陶材の焼成作業時には、補綴物が高温になっているため直接手指で触れないでください。
⑥下記のリキッド類は可然性です。火気の近くでの保管は避けてください。

⑦本陶材は歯科用であり、説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
⑧歯科医療有資格者以外は使用しないでください。

10

販売元

製造販売元

大 阪：〒5 6 4 - 8 6 5 0 大 阪 府 吹 田 市 垂 水 町 3 - 3 3 - 1 8 T E L（ 0 6 ）6 3 8 0 - 2 5 2 5（ 代 ）東 京：〒1 1 0 - 8 5 1 3 東 京 都 台 東 区 上 野 2 - 1 1 - 1 5 T E L（ 0 3 ）3 8 3 4 - 6 1 6 1（ 代 ）フ リ ー ダ イ ヤ ル（ 0 1 2 0 ）3 3 0 9 2 2●セラビアンＺＲプレス 歯科用陶材 管理医療機器 医療機器認証番号 223AFBZX00164000

2008.8.0H